(57)【要約】【課題】  含塩素樹脂含有廃棄プラスチック混合物を有害物を排出することなく低温で無害化する。【解決手段】含塩素樹脂含有廃棄プラスチック混合物に必要量の酸化亜鉛を混合し，180〜300℃で熱分解した後洗浄して塩素成分を除去する。生成する塩化亜鉛は酸化亜鉛に戻して再利用する。【選択図】なし【特許請求の範囲】
【請求項１】
廃棄プラスチック混合物に酸化亜鉛を混合して180〜300℃の範囲で熱分解することにより，このプラスチック混合物中に含まれる含塩素樹脂のみを選択的に脱塩素無害化することを特徴とする廃棄プラスチック混合物の無害化処理法。
【請求項２】
請求項1において廃棄プラスチック混合物は，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリスチレン，ポリエチレンテレフタレート等およびこれらの混合物にポリ塩化ビニル，ポリ塩化ビニリデンおよびこれらの共重合体などの含塩素樹脂を含むものであることを特徴とする廃棄プラスチック混合物の無害化処理法。
【請求項３】
請求項1で使用する酸化亜鉛および生成物の1つである塩化亜鉛を酸性水溶液に溶解した後，ｐHを調節して沈殿として分離し，酸化亜鉛に再変換して繰り返し使用することを特徴とする廃棄プラスチック混合物の無害化処理法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は，廃棄プラスチックの分解・再資源化技術の分野に属するものである。
【背景技術】
【０００２】
産業廃棄物や家庭ゴミとして多量に排出されるプラスチック廃棄物は，ポリエチレン，ポリエチレンテレフタレートなどとポリ塩化ビニル，ポリ塩化ビニリデン等の含塩素樹脂との混合物である場合が多い。このようなプラスチック廃棄物は，熱分解処理や焼却処理の際に有害な塩化水素ガスを発生するのみならずダイオキシンなどの有毒塩素化合物を副生する可能性がある。このため，含塩素樹脂を含むプラスチック混合物の処理は埋め立てが主流であった。しかし，廃棄物の埋立地が飽和してきている現在，含塩素樹脂混入廃棄プラスチック混合物の無害化および再資源化は，我国が直面する緊急かつ重要課題となっている。このため，プラスチック廃棄物を無害化処理するための多様な分解再資源化技術の開発が試みられている（例えば特許文献1参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４−２６９６５２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
含塩素樹脂混入廃棄プラスチック混合物の処理方法として，比重分離法や溶媒による選択的溶解法による含塩素樹脂と他のプラスチックを分離することが試みられている。しかしながら，これらの方法では含塩素樹脂と他の樹脂との分離が完全でなかったり，多量の溶媒が必要となるなどの問題点が考えられる。ところで，ポリ塩化ビニル樹脂の場合，酸化亜鉛と反応させることにより脱塩素無害化する方法が試みられている。この方法は約200℃という低温で進行することが知られている。この方法を廃棄プラスチック混合物に応用し，含まれる含塩素樹脂のみを選択的に脱塩素無害化することができれば，もはや埋め立て処理の必要がなくなり，資源の有効利用，環境保全の観点から極めて望ましい。ここに本発明の解決すべき課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の請求項1の発明は，廃棄プラスチック混合物に酸化亜鉛（ZnO）を混合して常圧下，低温（180〜300℃）で熱分解することにより，該混合物中に含まれる含塩素樹脂のみを選択的に脱塩素無害化することを特徴とする含塩素樹脂混入廃棄プラスチック混合物の脱塩素無害化方法である。
【０００６】
請求項2の発明は，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリスチレン，ポリエチレンテレフタレート等およびこれらの混合物にポリ塩化ビニル，ポリ塩化ビニリデンおよびこれらの共重合体などの含塩素樹脂を含む多様な廃棄プラスチック混合物の無害化処理を特徴としている。
【０００７】
請求項3の発明は，上記の方法で含塩素樹脂混入廃棄プラスチック混合物を無害化処理した際に生成する塩化亜鉛（ZnCl2）を酸化亜鉛に再生して繰り返し使用することにより，環境汚染の原因となる亜鉛化合物を環境への排出させない方法である。
【発明の効果】
【０００８】
請求項1の発明により，含塩素樹脂混入廃棄プラスチック混合物に必要量（含有する塩素当量以上）の酸化亜鉛を混合し，低温で脱塩素処理して得た炭素質固体（炭化水素）は実質上塩素を含まないので，そのままサーマルリサイクルするか，既存の熱分解油化技術を用いて油化，再資源化できるので，埋め立ての必要がなくなる。また，請求項2により，多種類の廃棄プラスチック混合物に適用できるので，実用的意義は極めて大きい。請求項3の発明により，廃棄プラスチック混合物の無害化に用いた酸化亜鉛の未反応分および副生成物である塩化亜鉛は希塩酸等で一旦溶解し，水酸化ナトリウム，水酸化カルシウム等のアルカリ水溶液を用いて中和すると亜鉛成分は水酸化亜鉛として沈殿する。該沈殿を300℃以上で加熱乾燥すると酸化亜鉛に戻るので回収，再使用でき，環境汚染の原因とならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
次に，本発明の実施形態について，図面に基づいて説明する。図1中の１は廃棄プラスチック混合物と酸化亜鉛の混合槽であって，廃棄プラスチックと酸化亜鉛は投入口1aから投入され，攪拌機などにより均一に混合される。
【００１０】
該混合物は分解槽2へ送られ，攪拌しながらヒーター等で200〜300℃に加熱される。これにより，含塩素樹脂が選択的に熱分解され，塩素および水素が1：1の割合で除去され，炭素質固体（炭化水素）に変換されると共に塩化亜鉛と水を生じる。
【００１１】
生じた熱処理混合物は洗浄・分離槽3に送られ，攪拌機3cで攪拌しながら酸溶液（酸化亜鉛溶解用）3a，続いて水（塩化亜鉛溶解用）3bで十分洗浄した後，フィルター3dで固体と洗浄液が分離される。洗浄液中には塩化亜鉛と未反応の酸化亜鉛が溶解している。固体成分は取り出し口3eから取り出されるが，これは塩素分を含まないプラスチック混合物に変換されている。
【００１２】
一方，洗浄液はポンプ3fにより中和槽4に送られる。中和槽4では該洗浄液を攪拌機4bで攪拌しながら苛性ソーダ，水酸化カルシウムなどのアルカリ4cを添加し，ｐHメーター4dでモニターしながら中和（ｐH＝7）する。この処理により，洗浄液中の亜鉛成分は実質上全て水酸化亜鉛の沈殿となる。この反応液はポンプ4eにより，ろ過・乾燥塔5に送られる。ろ過・乾燥塔5では固体成分（水酸化亜鉛）がフィルター5aにより分離され，乾燥後取出口5bから取り出される。該水酸化亜鉛は熱処理により酸化亜鉛に戻され，再利用される。
【００１３】
残った液相（塩化ナトリウム，塩化カルシウム等の塩水溶液）は廃液タンク6に送られる。該廃液から蒸発乾固法で塩化ナトリウムや塩化カルシウム等が容易に得られるが，これらは工業原料として再利用できる。
【実施例１】
【００１４】
酸化亜鉛共存下におけるプラスチック混合物の熱分析
【００１５】
つぎに，本発明を具体的に実施した結果について説明する。ポリ塩化ビニル(PVC)，酸化亜鉛(ZnO)，およびポリエチレン(PE)（または，ポリスチレン(PS)，ポリプロピレン(PP)，ポリエチレンテレフタレート(PET)）を重量比1：1：1の割合で混合し，熱分析装置を用いて分解特性を測定した。図2〜4に結果の一例を示す。図2はPVC
/ZnO混合物の熱分析結果を示している。190〜300℃の領域で重量減少を伴う発熱ピークが観測され，PVCの脱塩化水素反応の進行することが示唆される。また，380℃以上で再度重量減少を伴う発熱ピークが観測されるが，炭素−炭素結合の開裂による分解反応（主鎖開裂反応）の進行することを示している。図3はPE/ZnO混合物の熱分析結果を示している。400℃以上で重量減少を伴う吸熱反応が生じており，炭素−炭素結合の開裂によるポリエチレンの分解反応（主鎖開裂反応）の進行することを示している。また，この温度以下では重量減少が認められないことから，400℃以下ではポリエチレンは分解しないことがわかる。図4はPVC/ZnO/PE混合物の熱分析結果を示している。図２と比較することにより，200〜310℃付近の重量減少を伴う発熱ピークはPVCの脱塩化水素反応に対応することがわかる。また，400℃以上における重量減少は主鎖開裂反応の進行を示唆している。
【００１６】
酸化亜鉛共存下におけるポリ塩化ビニルと各種プラスチックとの混合物の分解結果を表1にまとめた。いずれの混合物においても脱塩素反応は190〜330度で進行することが明らかとなった。一方，炭素−炭素結合の開裂による分解反応（主鎖開裂反応）は330℃以上で進行することが明らかとなった。したがって，PVC含有廃プラスチック混合物を200〜300℃の適当な温度で熱処理すると，共存プラスチックを分解することなくポリ塩化ビニルの選択的脱塩素処理が可能であることがわかる。
【００１７】
【表１】
2006131652.tif 000002
【実施例２】
【００１８】
次に，ポリ塩化ビニル，酸化亜鉛，およびポリスチレン（またはポリエチレン，ポリプロピレン，ポリエトレンテレフタレート）を重量比1：1：1の割合で混合し，窒素雰囲気下200℃で熱処理し，生成した熱処理物を希薄酸溶液および水で洗浄して得た炭素質固体のフーリエ変換赤外分光光度計による赤外線吸収巣ペクトル測定結果の一例を図5に示す。曲線Aは未処理混合物のスペクトルであるが，曲線 Dが示すポリスチレンと曲線Eが示すPVCのスペクトルが合成されたスペクトルとなっている。曲線Bで示される200℃処理物ではAとは異なるスペクトルが得られており，曲線Cで示される熱処理後洗浄した試料では実質上ポリスチレンに由来するスペクトルのみが観測されている。したがって，200℃熱処理でPVC中の塩素は塩化亜鉛として除去されていることが結論される。PVCと他のプラスチック混合物の熱処理後の赤外線吸収スペクトルにおいても類似の結果が得られた。したがって，PVC含有廃プラスチック混合物を200〜300℃の適当な温度で熱処理することにより，共存プラスチックを分解することなくポリ塩化ビニルの選択的脱塩素処理が可能であることが明らかとなった。
【実施例３】
【００１９】
次に，ポリ塩化ビニル，酸化亜鉛，およびポリスチレンを重量比1：1：1の割合で混合し，窒素雰囲気下で昇温分解した場合に生成する有機物の分析を実施し，ポリスチレンのみを昇温分解した場合と比較した。結果を図6に示す。該混合物の昇温分解では350℃以下では有機物は生成していない。したがって，脱塩素反応（200-300℃）では実質上有機物は生成しないことが明らかとなった。この結果は，脱塩素反応時には有害な有機塩素化合物は実質上生成しないことを示唆する点で重要である。一方，350℃以上になるとスチレン，トルエン等の有機物が生成してくる。これらの有機物は，ポリスチレンやPVCの主鎖分解により生成することが知られているので，350℃以上ではポリスチレンおよび脱塩素化されたＰＶＣの熱分解が進行することを示している。
【００２０】
以上の結果より， PVC含有廃プラスチック混合物を200〜300℃の適当な温度で熱処理することにより，共存プラスチックを分解することなくポリ塩化ビニルの選択的脱塩素処理が可能であることが明らかとなった。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】発明を実施するための最良の装置の概要を示している。
【図２】ポリ塩化ビニル-酸化亜鉛混合物の熱分析結果を示している。
【図３】ポリエチレン-酸化亜鉛混合物の熱分析結果を示している。
【図４】ポリ塩化ビニル-ポリエチレン-酸化亜鉛混合物の熱分析結果を示している。
【図５】酸化亜鉛-プラスチック混合物の熱分解生成物の赤外線吸収スペクトルを示している。
【図６】酸化亜鉛共存下でのプラスチック混合物の昇温分解生成物の分析結果を示している。
【符号の説明】
【００２２】
1・・・廃棄プラスチックと酸化亜鉛の混合槽
2・・・脱塩素反応槽    
3・・・洗浄・分離槽
4・・・中和槽
5・・・ろ過・乾燥槽
6・・・廃液タンク
【図１】
2006131652.tif 000003
【図２】
2006131652.tif 000004
【図３】
2006131652.tif 000005
【図４】
2006131652.tif 000006
【図５】
2006131652.tif 000007
【図６】
2006131652.tif 000008